398 Mémoires de l'Académie Rotale 



Ce principe dont on va voir la certitude, m'a réglé dans 

 toutes ies expériences dont j'ai encore à rendre compte , & 

 notamment dans celle dont il va être queftion : j'en donnerai 

 tous ies détails, par la raifon que û elle étoit très-délicate en 

 elle-même, & a exigé de ma part des opérations pénibles & 

 fu jettes à beaucoup d'accidens, elle m'a conduit, par le fuccès 

 qu'elle a eu , au réfultat concluant que j'en efpérois. 



Je crois cependant devoir la faire précéder par un dernier 

 réTultat de la feptième expérience que j'ai rapportée plus haut. 

 On fe rappelle que j'y ai fait obferver une perte de j^ fur 

 le bouton d'ellài qui en étoit provenu : après avoir revivihé 

 la litharge dans laquelle ce bouton avoit paflé , après l'avoir 

 fait pailèr elle-même en nature de plomb à la coupelle , 

 j'en obtins un globule d'argent qui pefoit — , & alloit au- 

 delà, comme on voit, du déchet que j'avois d'abord reconnu; 

 ce globule Se le bouton principal , du poids de 70 karats 

 -^ , formoient donc un total de 7 1 karats -^, & donnoient 

 cette fraclion en excédant de poids , puifque l'or & l'argent 

 employés dans cette expérience ne pelbient rigoureulement 

 que 7 1 karats. Ce furcroît de pefanteur pouvoit bien être 

 attribué avec fondement à quelque portion de cuivre que le 

 bouton principal auroit encore retenue ; mais j'avois de la 

 peine à concevoir qu'il fût dû totalement à cette caufe , Se 

 je ne me trompois pas dans le doute qui m'occupoit : ce 

 fut alors que je mis une forte d'opiniâtreté dans mon travail, 

 &; que je pouffai très-loin l'expérience qui fuit. 

 IX. e II y entra, comme dans la feptième, 20 karats d'or, 



Expérience. , karats d'argent & 1 karat de cuivre , pour la matière de 

 l'eflài ; j'y ajoutai 48 karats d'argent que devoit exiger 

 l'opération du départ : j'employai d'abord , pour l'affinage 

 de ces trois métaux réunis, 2 gros j de plomb, mais 

 en les mettant à trois repriles dans la coupelle , & après 

 que l'une des trois parties de ce métal s'y étoit imbibée ; 

 le bouton que j'obtins de cette première épreuve pefoit 

 70 karats |^-. Je fis la réduction de la coupelle qui me 

 i'avoit fourni , & je retirai du plomb qui en provint , un 



